ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ ОБЛАСТИ МАГНЕЗІАЛЬНЫХЪ СИЛИКАТОВЪ. 
299 
трубкой плавится легко и очень сильно пузырясь въ почти прозрачное стекло. Въ микро¬ 
скопѣ обнаруживается типичная пилотическая структура и включенія зеренъ СаС0 3 . При 
отборкѣ, довольно затруднительной, приходилось благодаря твердости матеріала пользоваться 
острымъ ножомъ, При этомъ въ серединѣ изрѣдка попадались марганцевые дендриты и 
скопленія болѣе желтоватаго цвѣта и большей твердости. Эти скопленія состояли изъ зер¬ 
нышекъ СаС0 3 , тѣсно проросшихъ палыгорскитомъ. 
Н 2 80 4 разлагалъ минералъ довольно легко и совершенно, тогда какъ НС1 дѣйствовалъ 
слабо и не полно. При прокаливаніи минералъ сильно твердѣетъ и рѣжетъ стекло, но со¬ 
храняетъ свою способность разлагаться крѣпкой сѣрной кислотой. Уд. вѣсъ анализирован¬ 
ныхъ образцовъ оказался равнымъ 2,17—2,20. 
Тщательно отобранный матеріалъ былъ подвергнутъ двумъ количественнымъ анализамъ, 
разультаты которыхъ могутъ быть сведены къ слѣдующему: 
1-ый ан. 
2-ой ан. 
Среднее. 
СХХІІІ. 
Si0 2 . 
51,58 
51,45 
51,51 
55,69 
АІА. 
12,20 
12,41 
12,33 
13,33 
MgO . 
9,76 
9,85 
9,80 
10,59 
CaO . 
4,36 
4,34 
4,35 
0,50 
ГеО. 
— 
— 
0,59 
0,64 
Н 2 0 н. 110° С . . 
— 
— 
9,55 
10,33 
Н 2 0 в. 110° С . . 
— 
— 
8,25 
8,92 
со 2 . 
•— 
— 
3,06 
— 
Сумма. 
— 
— 
99,44 
100,00 
Навѣска . . . 
0,8210 
0,6550 
— 
-— 
Въ послѣднемъ столбцѣ помѣщенъ составъ минерала послѣ исключенія примѣси СаС0 3 — 6,95%. 
Слѣды: Fe 2 0 3 , MnO, S0 3 , К 2 0, Na,, О. Недостатокъ въ суммѣ анализа, вѣроятно, приходится относить на 
счетъ щелочей. 
Реакціи окрашиванія органическими красками привели къ обычной для ß -палыгорскита окраскѣ. 
Опредѣленіе воды прямымъ способомъ: нав. 0,6448—17,83; нав. 0,5995 —17,78. Среднее 17,80. Опредѣ¬ 
леніе потери воды при 110°: нав. 0,6285—9,55%. Потеря при прокаливаніи (Н 2 0-4-С0 2 ): нав. 0,6285—21,64%. 
Въ эксикаторѣ надъ сѣрной кислотой черезъ мѣсяцъ потеря 3,93%, черезъ 2 мѣс. 9,55, черезъ 4 мѣс. 9,65, 
послѣ чего вѣсъ минерала болѣе не измѣнялся, (нав. 1,5523). Опред. желѣза по способу Pebal-Doelter’a: 
нав. 0,6285—0,54; 0,6579—0,65. Среднее 0,59. Все желѣзо присутствовало въ минералѣ ввпдѣ закиси. Опред. 
С0 2 : навѣска 0,9246 — 3,06% С0 2 . 
Данныя анализа совершенно опредѣленно приводятъ къ Формулѣ [і-палыіорскита . 
2. Образецъ Villarello. 
Этотъ образецъ но внѣшнимъ свойствамъ довольно рѣзко отличается отъ предыдущаго. 
Желтоватый съ ржавыми пятнами, мѣстами сильно пропитанъ СаС0 3 . Микроскопическое 
строеніе аналогично предыдущему. 
При отборкѣ обнаруяшваются весьма чистые участки, лишенные СаС0 3 и песчинокъ 
Si0 2 ; весь образецъ вч. значительной степени проникнутъ гидратами окиси желѣза. 
38* 
